150 BULL. 
M. DE TRIBOLET 
SEP. 3 
27. Vallorbes (perte par calcination : 37,11 p. c.). 
Boche calcinée. Boche non calcinée. 
SiO 2 . 
20,16 
SiO 2 . 
12,68 
Al 2 O 3 . 
8,28 
Al 2 O 3 . 
5,20 
Fe 2 0 3 . 
1,83 
FeCO 3 . 
1,68 
CaO. 
65,67 
CaCO 3 . 
72,20 
MgO ..... 
1.08 
CaSO 4 . 
2,15 
SO 3 . 
2,02 
MgCO 3 .... 
1,43 
Alcalis. 
| 0,96 
100,00 
Alcalis .... 
| 4,66 
100,00 
Perte. 
H 2 Q et perte . . 
En classant maintenant ces différentes analyses d’après les 
principes de Vicat, nous pourrons nous faire une idée de la 
qualité des calcaires analysés. Nous aurons ainsi : 
î. Chaux maigre. 
15 
Convers 
1,49 Si0 2 Al 2 0 3 * 
Früh.&Mich. 
» 
16 
a 
4,57 » », 
» 
» 
17 
» 
5,18 ' » » 
» ’ 
» 
18 
a 
5,62 » .» 
». 
» 
13 
a 
7,45 » » 
» 
IL Chaux hydraulique. 
4 
Noiraigue 
16,35 a » 
Billeter. 
)) 
11 
Convers 
16,84 » » 
» 
a 
10 
» 
16,85 » » 
fl 
» 
5 
Noiraigue 
17,8 a » 
fl 
» 
25 
Vallorbes 
17,26 » )> 
Klunge. 
à 
12 
Convers 
18,46 » » 
Billeter. 
a 
9 
w 
19,15 « » 
» 
ill. Ciment. 
14 
» 
20,79 » 
Früh.&Mich. 
a 
8 
» 
21,82 .» » 
Billeter. 
a 
6 
a 
22,34 )) n 
« 
« 
19 
» 
24,23 » » 
Früh.&Mich. 
a 
7 
» 
24,31 » » 
Billeter. 
» 
27 
Vallorbes 
28,44 » » 
Klunge. 
a 
20 
Convers 
29,48 » » 
Friih.&Micli. 
» 
2 
Noiraigue 
30,7 » » 
Billeter 
a 
21 
Convers 
31,37 » . » 
Früh.&Mich. 
» 
22 
a 
33,48 » a 
a 
« 
26 
Vallorbes 
33,54 » » 
Klunge. 
» 
1 
Noiraigue 
35,0 » » 
Billeter. 
fl 
23 
Convers 
49,67 » » 
Früh.&Mich. 
)) 
24 
» 
54,98 » » 
» 
* Afin de pouvoir distinguer la proportion entre l’alumine et le fer, qui 
n’ont pas été dosés séparément dans les analyses 15 à 24, j’ai pris le chiffre 
1,90 comme proportion moyenne du fer, telle que je l’ai calculée à l’aide 
des analyses publiées précédemment. 
